Neue 
orllliche Blalter. 
Wöchentliche Rundſchau 
auf dem Gebiete der Forſtwirtſchaft und Forſtwiſſenſchaft. 
Begründet von Profeſſor Dr Anton Bühler in Tübingen. 
Alte Sendungen ſowohl für die Redaktion als für den Verlag find zu adreſſteren: Neue forſtl. Blätter, Grabenſtr. 3, Tübingen. 
Bezugspreis bei der Poſt halbjährlich 3 Mk., (Beſtellgeld in Württemberg 10 Pfg.), von der Expedition unter Streifband bezogen jährlich 6 Mk., Welt— 
poſtverein 7 Mt. — In der 
Schweiz werden Beſtellungen durch die Buchbandlung Fäſi & Beer in Zürich beſorgt zum Preis von Fr. 9.— pro Jahr (Porto inbegriffen). 
— Zeit.-Katalog der Kgl. Württ. Poſt Nr. 201, der Deutſchen Reichspoſt Nr. 5512. — Probenummern koſtenſrei. 
Anzeigen toſten 20 Pfg. die Petitzeile, bei Wiederholung Rabatt. Beilagen nach Vereinbarung. Adreſſe: Buchdruckerei Georg Schuürlen in Tübingen. 
N 39. 
Tübingen, den 3. Oktober 1903. 
III. Jahrgang. 
—— — - — 
Inhalt: Ueber die neueren Imprägnierungs⸗Methoden des Holzes. (Fortſ.) — Wie deckt Deutſchland ſeinen Nutzholzbedarf? — Geſetzgebung 
und Verwaltung. — Kleine Mitteilungen. — Bücherbeſprechung. — Bücherſchau. — Perſonalnachrichten. — Handel und Verkehr. — 
Anzeigen. 
Ueber die neueren Amprägnierungs-Mekhoden 
des Holzes. 
(Fortſetzung.) 
3) Ju den letzten Jahren wurde ein Konſervierungs— 
verfahren für Holz zur Anwendung gebracht, das nach ſeinem 
Erfinder das Haskiniſierungsverfahren genannt wird. Die 
Konſervierung geſchieht in der Weiſe, daß das Bauholz in 
große Blechkeſſel gebracht wird, die mittelſt eines Stromes 
trockener warmer Luft erhitzt werden. Nachdem die zuerſt 
entwickelten Waſſerdämpfe entwichen ſind, wird der Keſſel 
geſchloſſen und 8 Stunden lang mit Luft von 200° uénd 
13 Atmosphären Druck erhitzt. Die Harze und Oele, die 
ſich im Innern des Bauholzes finden, gehen dabei in holz— 
konſervierende Subſtanzen (Phenole) über, die durch den im 
Keſſel herrſchenden Druck in dem ganzen Baumſtamme gleich— 
mäßig verteilt werden. 
Bei den in der Materialprüfungsanſtalt zu Stockholm 
gemachten Unterſuchungen beſtand das Verſuchsmaterial aus 
einem haskiniſierten Fichtenſtamme und einem ihm an Alter, 
Aeſtigkeit und übrigen Eigenſchaften möglichſt gleichen friſchen 
Fichtenbalken. Zweck der Unterſuchung war, die Einwirkung 
der oben beſchriebenen Konſervierungsmethode auf die Feſtig— 
keit des Bauholzes feſtzuſtellen. Soweit aus der äußeren 
Beſichtigung beider Hölzer geſchloſſen werden konnte, beftan- 
den beide Stämme aus beſonders gutem und faſt aſtfreiem 
Holz. Der haskiniſierte Balken ergab bei der Unterſuchung 
einen Feuchtigkeitsgehalt von 16,2% und ein Alter von etwa 
120 Jahren; die entſprechenden Zahlen für den friſchen 
Fichtenbalken find: 19,8 Feuchtigkeit und ein Alter von 
140 Jahren. Mit beiden Hölzern wurden ſowohl Biege— 
als auch Druckproben angeſtellt. 
Die Biegeproben wurden teils mit Parallelepipeden von 
1600 mm Länge und 100 * 100 mm Querſchnittsfläche an— 
geſtellt, die aus der Mitte des Balkens ausgeprägt wurden; 
teils mit Rundholz im Anlieferungszuſtaud. Der Abſtand 
der Stützen war bei ſämtlichen Proben 1500 mm; zur Be— 
ſtimmung der für jede Belaſtungserhöhung eintretenden Durch— 
Fr 
biegung der Probenmitte wurde die Bauſchinger'ſche Ab— 
leſeanordnung angewendet. 
Auf Grund der bei den Biegeproben erhaltenen Werte 
kann ein Diagramm aufgezeichnet werden, in dem die an— 
gewendeten Belaſtungen als Ordinaten und die den einzelnen 
Belaſtungen entſprechenden Einbiegungen als Abseiſſen auf— 
getragen werden. Die Fläche, die von der ſo erhaltenen 
Biegungskurve eingeſchloſſen wird, kann durch die Formel 
A SSP ds 
ausgedrückt werden. Aus dieſem Ausdruck erkennt man, daß 
dieſe Fläche ein Maß für die Deformationsarbeit bildet, die 
beim Abbrechen des Stabes aufgewendet wird. Die Größe 
dieſer Fläche hängt ab einerſeits von der Zugfeſtigkeit des 
Bauholzes, andererſeits von deſſen Zähigkeit und bildet die 
Deformationsarbeit mithin einen guten Ausdruck für die 
Qualität des Banholzes. Die Ergebniſſe der ausgeführten 
Biegeverſuche find in den folgenden beiden Tabellen zuſammen— 
geſtellt, in denen das haskiniſierte Bauholz mit J und das 
friſche mit 0 bezeichnet iſt; die hinter den Buchſtaben ſteh— 
enden Ziffern bezeichnen die Ordnungsnummern des Balkens 
im Holzſtamme von der Wurzel an gerechnet. 
Nach den Biegeverſuchen wurden aus jedem Probeſtück 
3 Würfel mit 10 em Seitenlänge für die Druckprobe parallel 
mit der Faſerrichtung ausgeſchnitten. Die ausgeſchnittenen 
Würfel waren faſt rißfrei. Um den Einfluß der Aeſtigkeit 
(Knorrigkeit) auf die Feſtigkeit zu ermitteln, wurden ſie ſo 
ausgewählt, daß die eine Probe aus dem Balken einen oder 
mehrere Aeſte (Knorren) enthielt, während die andere Probe 
ganz aſtfrei war. Die Reſultate dieſer Verſuche ſind in den 
folgenden Tabellen zuſammengeſtellt. Aus den ausgeführten 
Verſuchen geht hervor, daß trotzdem die Biegungsfeſtigkeit 
durch das Haskiniſieren weſentlich verringert wird, die Zähig— 
keit doch ſoweit erhöht wird, daß die auf beiden beruhende De— 
formationsarbeit bei dem konſervierten Material größer iſt, 
